Copyright © 2023, JPLP, e ISSN 2654-251X

## Pengembangan Metode Daur Ulang Limbah Silika Fase  Diam Kromatografi Untuk Kegiatan Praktikum Di Laboratorium
Rohmat Ismail a , Kurniawanti a , Sabur a , Esti Prihatini b
a Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
b Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bogor Corresponding Author: kurniawanti@apps.ipb.ac.id
Received: 27nd  September  2022; Revised: 09th  January 2022; Accepted: 31th  March  2023; Available online: 28th  July 2023; Published regularly: July 2023

## Abstract
Silica is a laboratory waste that can damage the environment. The recycling of silica waste can minimize the amount  of  waste  in  the  laboratory.  The  recycling  process  of  silica  gel  waste  consists  of  four  stages,  namely washing  with  methanol  and  acetone  by  maceration,  sonication  process  with  ultrasonic  waves,  heating  with  a furnace  at  a  temperature  of  600°C  for  8  hours  and  characterization with UV and FTIR radiation. The results of characterization with UV radiation in various recycling treatments of  silica gel waste can prove that the duration and number of washing repetitions have an effect on the success rate of recycling silica  waste. This can be indicated by blemishes or black areas that are getting faded. The best recycling process based on  characterization  with  UV lamps followed by the characterization process with FTIR. Based on the characterization results with  UV radiation and FTIR, the best treatment for the recycling process of silica gel waste in this study is the treatment with a  three time process of washing methanol and acetone within 6 hours in each washing stage .
Key Words : Waste, Silica gel, Recycling, FTIR, UV radiation

## Abstrak
Silika  merupakan  salah  satu  limbah  laboratorium  yang  dapat  merusak  lingkungan.  Daur  ulang  limbah silika  mampu  meminimalisasi  jumlah  limbah  di  laboratorium.  Proses  daur  ulang  limbah  silika  gel  terdiri  dari empat  tahapan  yaitu  pencucian  dengan  metanol  dan  aseton  secara  maserasi,  proses  sonikasi  dengan  gelombang ultrasonik, pemanasan dengan tanur  pada suhu  600°C selama 8 jam  dan karakterisasi dengan radiasi sinar UV dan FTIR. Hasil karakterisasi dengan radiasi sinar UV pada berbagai  perlakuan  daur  ulang  limbah  silika  gel  dapat membuktikan  bahwa  lama  dan  jumlah  ulangan  pencucian  berpengaruh  terhadap  tingkat  keberhasilan  daur ulang  limbah  silika.  Hal  tersebut  dapat  diindikasikan  dengan  noda  atau  area  hitam  yang  semakin  memudar. Perlakuan  proses  daur  ulang  terbaik  berdasarkan  karakterisasi  dengan  lampu  UV  dilanjutkan  proses karakterisasinya dengan  FTIR.  Berdasarkan  hasil  karakterisasi  dengan  radiasi  sinar  UV  dan  FTIR  perlakuan terbaik untuk proses daur ulang limbah  silika gel pada penelitian ini adalah pada perlakuan dengan proses tiga kali pencucian metanol dan aseton dalam waktu 6 jam dalam  setiap tahap pencucian
Kata Kunci : Limbah, Silika gel, Daur ulang, FTIR, Radiasi UV

## PENDAHULUAN
Salah satu bahan adsorben atau fase diam yang digunakan dalam proses kromatografi kolom maupun lapis  tipis  adalah  silika  gel  (Bawazeer  et  al.,  2012).  Silika  gel  ini  merupakan  bahan  penting  karena sifatnya  yang  inert,  hidrofilik,  dan  mempunyai  kestabilan termal dan  mekanik yang  tinggi serta  realtif tidak  mengembang pada pelarut  organik jika  dibandingkan dengan padatan resin polimer organik  (Ke & Stroeve,  2005).  Secara  komersial  silika  gel  memiliki  harga  yang  cukup  mahal  dan  semakin  sulit
diperoleh.  Seringkali,  penggunaan  silika  dalam  berbagai  teknik  kromatografi  menjadi  sumber  limbah karena  tidak  dapat  digunakan  kembali  akibat    dari  senyawa  yang teradsorbsi  kuat  dalam  silika  dan dapat  mencemari  lingkungan.  Sebagian  besar  negara    di  dunia  mengkategorikan  limbah  silika termasuk  dalam  limbah kimia berbahaya ( Thiemann et al. , 2018)
Kegiatan  praktikum  dan  penelitian  di  Laboratorium  Kimia  Organik  Departemen  Kimia  FMIPA IPB  menggunakan  silika  gel  untuk  pemisahan  senyawa  bahan  alam  maupun  senyawa  organik  hasil sintesis dengan metode kromatografi lapis tipis preparatif (KLTP). Tentunya hal tersebut menyebabkan jumlah  limbah  silika  gel  yang  semakin  banyak.  Silika  gel  dapat  dikategorikan menjadi  limbah  beracun dan  tidak  beracun  tergantung  pada  bahan  kimia  yang  diikatnya.  Secara  umum,  gel  silika  saja  tidak beracun, tetapi berubah menjadi berbahaya setelah diikat dengan senyawa beracun (Singh & Sudhakar, 2021). Limbah silika gel berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan jika dibuang begitu saja tanpa adanya proses  pengolahan  limbah  terlebih  dahulu  maka  dari  itu,  sangat  penting  untuk  memiliki  metode  yang hemat  energi,  nyaman,  dan  hemat  biaya  untuk  pengolahan  dan  utilitas  limbah  silika.  Silika  gel  dapat dimurnikan  baik  dengan  perlakuan  termal,  kimia,  dan  fotokimia  atau  dengan  menggunakan  kombinasi ketiga  metode  tersebut  (Thiemann  et  al.,  2019).  Proses  daur  ulang  limbah  silika  diharapkan  mampu meminimalisasi jumlah limbah dan dapat digunakan kembali  di laboratorium.
Penelitian  mengenai  proses  regenerasi  silika  beberapa  telah  dilaporkan.  Cahyono, et.  al .  (2015) melaporkan  bahwa proses regenerasi  limbah  silika  gel  kromatografi  kolom  pada  pemurnian  temulawak menggunakan  pemanasan  600°C  selama  6  jam.  Hasil  regenerasi  tersebut  menghasilkan  data  spektrum inframerah  dan X-ray yang  sama  dengan  silika  gel  baru.  Selain  itu, Thiemann et  al. ,  (2018) juga melaporkan proses regenerasi silika  kolom  dengan  pemanasan  bertahap  dari  300-600°C  dan  600-300°C menghasilkan  data Scanning  Electron  Microscope  ( SEM) dan  permukaan BET ( Brunauer-Emmett- Teller ) yang tidak  jauh berbeda dengan silika baru. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang daur ulang  silika,  metode  pemanasan  masih  meninggalkan  residu  bahan  organik  walaupun  sudah  dipanaskan selama  6  jam,  maka  dari  itu  pada  penelitian  ini  menggunakan  tahap  pencucian  dengan  pelarut  organik terlebih  dahulu  agar  residu  bahan  organik  dapat  hilang  tanpa  pemanasan  yang  lama. Tahap  pencucian menggunakan  metode  maserasi  karena  mudah  dilakukan  dengan  alat  sederhana  dan  tidak  memerlukan proses pemanasan (Abubakar & Haque, 2020). Hal ini perlu dilakukan  karena stabilitas silika fase diam kromatografi  sangat  dipengaruhi  oleh  suhu  dan  pH (Borges  &  Euerby,  2013). Penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  metode  daur  ulang  limbah  silika  gel    fase  diam  kromatografi dengan  proses  pencucian  dan  dilanjutkan  dengan  proses  pemanasan  sehingga  dapat  meminimalisasi jumlah  limbah  silika  gel  dari  kegiatan praktikum di laboratorium .

## BAHAN DAN METODE

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  adalah  limbah  silika,  metanol  teknis  dan    aseton    teknis  yang    telah  1 kali  distilasi  sebelum  digunakan  untuk  proses  pencucian,  silika  gel  GF  254  (MERCK)  untuk kromatografi  lapis  tipis  dan  kalium  bromide  (KBr) Spectroscopy  Grade (MERCK).  Alat  yang digunakan adalah hotplate stirrer , tanur, sonikator,  lampu  UV  dengan  panjang  gelombang  254  nm  dan 366  nm  (CAMAG),  instrumen Fourier-transform  infrared  spectroscopy  (FTIR) (BRUKER),  dan  alat- alat  gelas  penunjang lainnya.

## Prosedur Penelitian
Proses daur ulang limbah silika gel terdiri dari empat tahapan yaitu pencucian limbah silika dengan metanol dan aseton secara maserasi (perbandingan massa silika dan volume pelarut adalah 1:5) (Hartanti & Theeravit,  2018),  proses  sonikasi  dengan  gelombang  ultrasonik  selama  1  jam  setiap  ulangan  pencucian untuk setiap jenis pelarut, pemanasan dengan tanur pada suhu 600°C selama 8 jam (Thiemann et al. , 2018) dan karakterisasi dengan radiasi sinar UV dan alat FTIR pada rentang bilangan gelombang 4000-400 cm -1
(Waseem et  al. ,  2009).  Variabel  paramater  waktu  dan  ulangan  pencucian  disesuaikan  dengan  kode perlakuan terhadap limbah silika gel yang akan didaur ulang (Tabel 1).
Tabel 1. Variabel parameter  perlakuan daur urang silica
Kode Perlakuan Ulangan Ulangan Pencucian Metanol Ulangan Pencucian Aseton Waktu Pencucian (jam) A1 1 2 2 3 A2 2 2 2 3 B1 1 3 3 3 B2 2 3 3 3 C1 1 2 2 6 C2 2 2 2 6 D1 1 3 3 6 D2 2 3 3 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  daur  ulang  limbah  silika  gel  yang  merupakan  limbah  di  laboratorium  dapat  dilakukan dengan  metode  yang  sederhana  yaitu  proses  pencucian  dengan  pelarut  organik  dan  proses  kalsinasi dengan  tanur.  Pelarut  organik  yang  dipilih  adalah  metanol  dan  aseton  melalui  dua  tahap  pencucian. Pelarut metanol dipilih karena menurut Junaidi (2020), alkohol alifatik sampai dengan tiga atom karbon (propil),  atau  campurannya  dengan  air,  merupakan  pelarut  dengan  daya  ekstraktif  terbesar  untuk  semua bahan  alam  berbobot  molekul  rendah,  seperti  alkaloid,  saponin,  dan  flavonoid  yang  merupakan  residu yang  menjadi  pengotor  pada  limbah  silika  gel    fase  diam  kromatografi.  Pelarut  aseton  dipilih  karena menurut  Harvey  (2000)  aseton  termasuk  pelarut  semipolar  berdasarkan  nilai  indeks  polaritasnya,  maka dengan sifat semipolarnya tersebut dapat mengekstraksi residu senyawa baik yang bersifat polar maupun nonpolar yang terdapat dalam limbah sampel silika gel.
Proses  pencucian  dengan  pelarut  organik  dilakukan  dengan  metode  maserasi  dan  bantuan  alat sonikator  agar  proses  pencucian  lebih  sempurna  dengan  adanya  gelombang  ultrasonik  yang  digetarkan pada  wadah  tempat  pencucian.  Selain  itu  juga,  dengan  pencucian  menggunakan  alat  sonikator  mampu menambah  efektif  proses  pencucian  karena  alat  sonikator  mampu  memecah  senyawa  polimer  menjadi senyawa  dengan  bobot  molekul  rendah  sehingga  ketika  dipanaskan  senyawa  organik  berbobot  molekul rendah  mudah  terdekomposisi  (Sompech,  Srion  &  Nuntiya,  2012).  Tahapan  selanjutnya  yaitu  proses kalsinasi  yang  dilakukan  untuk  mengubah  silika  gel  menjadi  bentuk  oksidanya  melalui  reaksi penghilangan  kisi  hidroksi  dan  pembakaran  residu  senyawa  organik  menjadi  bentuk  karbon  dioksida (Royani  et  al.,  2018).  Tahapan  terakhir  adalah  karakterisasi  dengan  radiasi  sinar  ultraviolet  (UV)  dan instrumen  Spektrofotometer Fourier  Transform  Infra  Red  (FTIR) .  Tahapan  karakterisasi  ini  sangat penting  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  proses  daur  ulang  limbah  silika  yang  telah  dikerjakan berdasarkan variasi perlakuan ulangan dan waktu pencucian

## Karakterisasi Dengan Radiasi Sinar UV
Tahapan  karakterisasi  dengan  radiasi  sinar  UV  dilakukan  sebagai  tahap  awal  proses  karakterisasi karena  hasil  pada  tahap  karakterisasi  ini  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  karakterisasi  dengan  instrumen lain  yang  lebih  tinggi  tingkat  akurasi  dan  ketelitiannya.  Jika  hasil  karakterisasi  dengan  sinar  UV  ini menunjukkan hasil yang bagus dengan indikasi tidak munculnya noda atau area yang hitam, maka dapat
Copyright © 2023, JPLP, e ISSN 2654-251X
dilanjutkan  karakterisasi  dengan  instrumen  lain  seperti FTIR .  Hal  ini  dilakukan  agar  sampel  silika  daur yang dipilih untuk dikarakterisasi lebih lanjut adalah sampel silika yang terbaik tingkat keberhasilan daur ulangnya  sehingga  lebih  efisien  dalam  penggunaan  biaya,  waktu  dan  bahan  kimia.  Menurut  Harvey (2003) noda atau area hitam dapat muncul karena adanya senyawa organik yang terikat kuat pada silika gel.  Senyawa  organik  ini  memiliki  gugus  kromofor  dan  gugus  auksokrom  yang  dapat  menyerap  radiasi sinar UV dengan kuat sedangkan pada silika gel yang ditambahkan senyawa flouresens menjadi berpendar

## (a)                              (b)
Gambar 1. Hasil radiasi sinar UV (a) standar silika gel  produk Merck (b) sampel limbah silika gel
Berdasarkan  hasil  radiasi  sinar  UV  terhadap  standar  silika  gel  produk  merck  dan  sampel limbah  silika  gel  (Gambar  1)  dapat  dilihat  bahwa  pada  standar  silika  gel  terlihat  tanpa  noda  dan berflouresens  warna hijau  terang  sedangkan  pada  sampel  limbah  silika  gel  terlihat  begitu  banyak  noda dan  area  hitam  akibat  dari  banyaknya  residu  senyawa  organik  yang  terikat  kuat  pada  silika  gel. Berdasarkan hasil radiasi sinar UV pada  berbagai  perlakuan  daur  ulang  limbah  silika  gel  (Gambar  2) dapat  dilihat  bahwa  lama  dan  jumlah  ulangan  pencucian  berpengaruh  terhadap  tingkat  keberhasilan daur  ulang  limbah  silika.  Hal  tersebut dapat diindikasikan dengan noda atau area hitam yang  semakin memudar.  Hasil  indentifikasi  pada  hasil  radiasi  sinar  UV  silika  gel  perlakuan  C  dan  D  yang mendekati standar silika gel, membuat sampel silika gel  perlakuan  ini  dilanjutkan  proses  karakterisasinya dengan FTIR
Copyright © 2023, JPLP, e ISSN 2654-251X
Gambar 2. Hasil radiasi sinar UV (a) perlakuan A1 (b) perlakuan A2 (c) perlakuan B1 (d) perlakuan B2 (e) perlakuan  C1 (f) perlakuan C2 (g) perlakuan D1 (h) perlakuan D1
Karakterisasi    dengan  Spektrofotometer Fourier  Transform Infra Red (FTIR)
Pengujian  kualitas  silika  gel  hasil  daur  ulang  menggunakan  alat  FTIR  bertujuan  untuk  melihat adanya gugus fungsi yang sesuai dengan standar silika gel. Gugus fungsi tersebut dapat diidentifikasi pada spektrum IR silika gel standar (Gambar 3a) dan hasil interprestasi gugus fungsinya sesuai dengan  puncak yang  muncul pada spektrum IR. Berdasarkan hasil interpretasi dapat diketahui bahwa gugus fungsi yang muncul yaitu hidroksi (OH), siloksan (Si-O-Si), silanol (Si-OH), dan silikon oksida (Si-O). Hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses daur ulang pada perlakuan C dan D (Tabel 2). Hasil pengujian pada sampel limbah silika gel menunjukkan adanya gugus fungsi lain setelah dibandingkan dengan gugus fungsi yang teridentifikasi pada standar silika gel
Copyright © 2023, JPLP, e ISSN 2654-251X
Gambar 3. Spektrum inframerah  (a) standar silika gel dari Merck  (b)  sampel limbah silika gel (c) sampel limbah silika gel  dengan perlakuan C (d) sampel limbah silika gel dengan perlakuan D
Gugus fungsi tersebut adalah gugus fungsi hidroksi (OH) yang terikat dalam bentuk suatu senyawa ( internally bonded ) dan gugus fungsi alkena (C=C) yang berasal dari ikatan rangkap senyawa aromatik. Gugus  fungsi  ini  dapat  muncul  dalam  sepktrum  IR  limbah  silika  (Gambar  3b)  karena  berdasarkan riwayat penggunaannya, limbah silika gel merupakan fase diam pada proses pemisahan senyawa flavon hasil  sintesis  di  Laboratorium  Kimia  Organik  Departemen  Kimia  FMIPA  IPB.  Hasil  pengujian  pada sampel  limbah  silika  gel  dengan  perlakuan  C  menunjukkan  masih  tersisanya  gugus  fungsi  hidroksida (OH)  yang  terikat  dalam  suatu  bentuk  senyawa  ( internally  bonded ),  munculnya  gugus  hidroksi  (OH) yang  terikat  dalam  bentuk  suatu  polimer  serta  hilangnya  gugus  silanol  (Si-OH)  (Gambar  3c).  Hal  ini dapat terjadi karena proses pencucian yang belum sempurna untuk menghilangkan residu bahan organik sehingga muncul gugus hidroksi yang terikat dalam suatu bentuk senyawa.
Hasil uji pada sampel limbah silika gel dengan perlakuan D menunjukkan hilangnya gugus fungsi hidroksida (OH) yang terikat dalam suatu bentuk senyawa ( internally bonded ), munculnya gugus hidroksi (OH) yang terikat dalam bentuk suatu polimer serta hilangnya gugus silanol (Si-OH) (Gambar 3d). Hal ini dapat terjadi karena proses pencucian yang lebih sempurna dari perlakuan C untuk menghilangkan residu bahan  organik  sehingga  tidak  muncul  puncak  gugus  hidroksi  yang  terikat  dalam  suatu  bentuk  senyawa. Pada proses perlakuan C dan D hilangnya gugus silanol terjadi karena menurut Shokri et al.,(2009) terjadi reaksi  kalsinasi  saat  proses  pemanasan  dengan  tanur  sehingga  kisi  hidroksi  pada  gugus  silanol  menjadi hilang serta terjadi proses sintering
Tabel 2. Hasil interpretasi dan perbandingan spektrum IR sampel silika gel hasil daur ulang
Bilangan Gelombang (cm-1) Gugus Fungsi Sampel Uji Standar Silika Gel Limbah Silika Gel Limbah Silika Gel Perlakuan C Limbah Silika Gel Perlakuan D 3421-3223 1621 -OH C=C √ x √ √ √ x √ x 1125 Si-O-Si √ √ √ √ 974 Si-OH √ √ x x 808 Si-O √ √ √ √ 600-660 Si-O √ √ √ √
*(Coates, 2006; Shokri et al ., 2009),  Ket: √ : terdeteksi,  x: tidak terdeteksi

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil karakterisasi dengan radiasi sinar UV dan FTIR perlakuan terbaik untuk proses daur ulang limbah silika gel pada penelitian ini adalah pada perlakuan D yaitu dengan proses tiga kali pencucian dengan metanol dan aseton dalam waktu 6 jam dalam setiap tahap pencucian

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada  Departemen  Kimia  FMIPA  IPB  University  dan Direktorat  Sumberdaya  Manusia  IPB  University  (Hibah  Penelitian  Jabatan  Fungsional  IPB No.5277/IT3.D4/KP.02.02/2020) atas dukungannya untuk pelaksanaan penelitian ini .

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  A.  R.  and  Haque,  M.  (2020)  ‘Preparation  of  Medicinal  Plants:  Basic  Extraction  and Fractionation Procedures  for Experimental Purposes.’, Journal of pharmacy & bioallied sciences . India, 12(1), pp. 1–10. doi: 10.4103/jpbs.JPBS_175_19.
Bawazeer,  Saud et al. (2012)  ‘A comparison  of the chromatographic  properties  of  silica  gel and silicon hydride  modified  silica  gels’, Journal  of  chromatography.  A ,  1263,  pp.  61–67.  doi: 10.1016/j.chroma.2012.09.005.
Borges,  E.  M.  and  Euerby,  M.  R.  (2013)  ‘An  appraisal  of  the  chemical  and  thermal  stability  of  silica based reversed-phase liquid chromatographic stationary phases employed within the pharmaceutical environment’, Journal  of  Pharmaceutical  and  Biomedical  Analysis ,  77,  pp.  100–115.  doi: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2013.01.013.
Cahyono, B. et al. (2015) ‘Regenerated silica gel as stationary phase on vacuum column chromatography to purify temulawak’s extracts’, in AIP Conference Proceedings . doi: 10.1063/1.4938376. Coates, J. (2006) ‘Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach’, in Encyclopedia of Analytical Chemistry . doi: 10.1002/9780470027318.a5606.
Hart,  H. et  al. (2011) Organic  Chemistry:  A  Short  Course .  Cengage  Learning.  Available  at: https://books.google.co.id/books?id=JasIAAAAQBAJ.
Hartanti, D. and Theeravit, J. (2018) ‘Ekstraksi Kayu Artocarpus lakoocha: Pengaruh Metode Dan Rasio Bahan  Tumbuhan-Penyari  Terhadap  Rendemen  Ekstraksi’, PHARMACY:  Jurnal  Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia); Jurnal Pharmacy, Vol. 15 No. 01 Juli 2018. doi: 10.30595/pharmacy.v15i1.2813 .
Harvey, D. (2000) Modern Analytic Chemistry , The McGraw-Hill Companies . doi: 10.1136/jcp.30.1.93-a. Junaidi,  L.  (2020) Teknologi  ekstraksi  bahan  aktif  alami .  PT  Penerbit  IPB  Press.  Available  at: https://books.google.co.id/books?id=j0dgEAAAQBAJ.
Ke, Y. C. and Stroeve, P. (2005) Polymer-Layered Silicate and Silica Nanocomposites . Elsevier Science. Available at: https://books.google.co.id/books?id=gPclc5cbtmIC.
Royani, A., Sulistiyono, E. and Sufiandi, D. (2018) ‘Pengaruh Suhu Kalsinasi Pada Proses Dekomposisi Dolomit’, Jurnal Sains Materi Indonesia , 18(1). doi: 10.17146/jsmi.2016.18.1.4186. Shokri,  B.,  Firouzjah,  M.  A.  and  Hosseini,  S.  I.  (2009)  ‘FTIR  analysis  of  silicon  dioxide  thin  film deposited  by  metal  organic-based  PECVD’, Proceedings  of  19th  International  Plasma  Chemistry Society . doi: www.ispc-conference.org.
Singh, A. K. and Sudhakar, V. (2021) ‘Highly efficient method of utilizing waste silica hazards’, Process Safety and Environmental Protection , 153, pp. 239–248.
doi: https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.07.007.
Sompech, S., Srion, A. and Nuntiya, A. (2012) ‘The Effect of Ultrasonic Treatment on the Particle Size and  Specific  Surface  Area  of  LaCoO3’, Procedia  Engineering ,  32,  pp.  1012–1018.  doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.02.047.
Thiemann,  T. et  al. (2018) Our  Experience  of  Using  Thermally  Recycled  Silica  Gel  in  a  Teaching  and Small Research Laboratory Setting , Proceedings . doi: 10.3390/ecsoc-22-05696.
Thiemann,  T. et  al. (2019) Adsorption  of  Model  Dyes  on  Recycled  Silica  Gel , Proceedings .  doi: 10.3390/ECWS-4-06439.
Waseem, M. et al. (2009) ‘Synthesis and characterization of silica by sol-gel method’, J. Pak. Mater. Soc. , 3, pp. 19–21